813 



aus und lassen manche Abweichung von dem gewöhnlichen Typus wahr- 

 ueiinien. 



Ein Stück der noch unveränderten metallischen Substanz eines Paal- 

 Stabes bestand nach Fr. Stolba's Analyse aus: 



Kupfer 94,628 



Zinn 4,308 



Silber 0,652 



Eis^n 0,412 



100,000 

 Ihrer Zusammensetzung nach gehören diese Alterthümer mithin zu der 

 ersten der drei von Prof. Wocel aufgestellten Gruppen, zu den ältesten, 

 wahrscheinlich acht zeltischen Überresten. Die Mischung des analysirten 

 Paal-Stabes stimmt beinahe ganz mit jener des von Mawrankk untersuchten 

 Celtes von Jüinewes , der neben 94,70 Kupfer, 4,70 Zinn und 0,26 Eisen 

 noch kleine Mengen von Schwefel und Arsen darbot. Jener von Sobe'nic 

 unterscheidet sich aber von allen bisher genauer untersuchten Böhmischen 

 durch den auffallenden, wenn auch geringen, Silber-Gehalt. Bei der gänz- 

 lichen Abwesenheit des Bleies lässt sich dieser wohl nur durch die Annahme 

 erklären, dass dps verwendete Kupfer, wie es so häufig der Fall, Silber- 

 haltig gewesen sey. 



Fasst man nun die mit der Metall-Legirung im Laufe der Zeit vorge- 

 gangenen chemischen Veränderungen ins Auge, so lassen sich offenbar mehre 

 UmwandluKgs-Phasen unterscheiden, die sich durch die Verschiedenheit ihrer 

 Produkte leicht zu erkennen geben. Unmittelbar auf dem Metalle bemerkt 

 man zuerst eine oder zwei Schichten von Malachit. Die unterste Schicht 

 hängt fest mit dem Metalle zusammen und lässt sich von demselben nie voll- 

 kommen trennen. Sie greift vielfach und ungleich in die Bronce ein, und 

 sehr oft werden von dem Malachite noch unzersetzte Partikeln derselben 

 umschlossen. 



Bisher hat man allgemein beobachtet und es nach den Erfahrungen von 

 G. Rose, Hausmann u, A. als Regel aufgestellt, dass sich das Kupfer zuerst in 

 Kupferoxydul und dieses in das grüne Wasser-haltige Kupferoxyd-Karbonat 

 umwandle, welches daher stets durch eine dünne Lage von Kupferoxydul 

 von dem Metalle gesondert werde. An den von uns untersuchten Objekten 

 scheint sich Diess anders zu verhalten. An sehr vielen Stellen liegt der 

 Malachit unmittelbar auf dem Metall und greift in dieses verschiedentlich 

 tief ein. Von einer Zwischcnlage von Rothkupfererz ist keine Spur wahr- 

 zunehmen, daher das Kupfer durch die andauernde Einwirkung des Kohlen- 

 säure-haltigen Wassers unmittelbar in den Zustand des Karbonates übergeführt 

 worden zu seyn scheint. An andern Orten bemerkt man zwischen Bronce 

 und Malachit, mit beiden fest zusammenhängend und allmählich in dieselben 

 übergehend, eine Schicht einer schwarzen mitunter etwas in das Bläuliche 

 ziehenden Substanz von klein-muschligem Bruche und schwachem fettigem 

 Glänze, die nach den damit vorgenommenen Versuchen Kupferoxyd seyn 

 dürfte. Nur ausnahmsweise, an wenigen Stücken und Stellen, wurde die 

 Bronce zunächst von einer Lage erdigen Ziegel-rothen oder dichten dunkel- 



